1 34 
ytan glanslös tlyfärgad regulus, som antagit form 
efter koldegelns iirholkning. Den vägde 36 d. 
eller '^'7,2 procent af insatsen. Sraältförlusten, 
inberäknad en liten portion sublimerad blyglans 
som satt i fint glänsande doft strödd på kolde- 
gelns insida, utgjorde Jo,6 delar eller 22,8 proc. 
Den nu erhållna regulus var i slitet brott fin- 
kornig, skyggande, mjukare än föregående, tog 
intryck af nageln, och kunde under hammaren 
utplattas till 3 ä 4 gånger sin första yta, innan 
den sprack i kanterna. Uthamrad till tunna 
blad vore dessa så sköra att de ej vidare med- 
gåfvo den minsta böjning, utan brötos t vert af. 
Deremot kunde med en pännknif afhyflas de 
tunnaste flisor, som sjelfva bopruUade sig för 
knifven; den skurna ytan hade blyets glans men 
litet mörkare färg. För microscopet visade sig 
förening^Ä^llkomligt homogen. 
0,5 grammer af sådane tunna sammanrul- 
lade spån, som blifvit med pännknif afhyflade, 
gåfvo, efter ett dygns digestion med rökande sal- 
petersyra, 0,180 grammer bly sulfat. Detta sva f- 
velbly innehöll således blott 3,8 18 proc. svaf- 
vel, så att 100 delar blj hade deruti upptagit 
3,96 d. svafveL Då man svårligen kan be- 
tvifla att ju denna egna svafvelförening varit på 
en bestämd svafvelbindningsgrad, torde det va- 
ra af intresse, att jemfÖra de olika resultaten som 
erliöllos af alldeles samma proportioner mellan 
bly och blyglans, under olika omständigheter 
sammansmälte. Vid profvet (a) var metallre- 
gulus omgifven af en boraxslagg, som utan tvif- 
vel upptagit en portion bly i syrsatt tillstånd. 
Dermed genererades Pb^S, eller den förening, 
som efter beräkning bordt erhållas. Vid prof- 
vet {b) åter der de blandade ämnena voro utan 
